D'HISTOIRE NATURELLE. 255 
on l'a donc fait fondre dans un creuset de platine, avec 
trois parties de potasse caustique. La masse avoit une cou- 
leur verte foncée qu'elle a communiquée à l'eau dont on 
s’est servi pour la délayer. On a versé dans le mélange 
de l'acide muriatique qui y a développé une couleur rou- 
geátre; un léger excés d'acide a suffi pour dissoudre le tout, 
et la dissolution verdâtre a été évaporée à siccitéaprès avoir 
donné vers la fin de l'évaporation une gelée abondante. 
Le résidu pulvérulent de couleur jaune citrin foncé a été 
de nouveau délayé dans l'eau distillée, et à l'aide d'un 
léger excès d'acide ajouté dans le mélange, pour redis- 
soudre la partie colorante que l'évaporation la mieux soi- 
gnée a coutume de séparer , on a obtenu de la silice par- 
faitement blanche, dont le poids , après la calcination, étoit 
de 1,95 centig.: S E cera ee | 
Septième expérience. | 
` La dissolution muriatique de l'expérience précédente 
ayant été mélée avec de l'ammoniaque liquide, a donné un 
précipité ferrugineux qui, après le lavage et la calcination, 
pesoit 76 centigrammes , et dont la couleur étoit un peu 
nfoins rembrunie que celle du fer précédemment obtenu. 
La potasse caustique ajoutée dans la dissolution n'y a occa- 
sionné aucun précipité, à l'exception d'une petite quantité 
évaluée un centigramme , d'une substance rougeátre dont 
la nature ne tardera pas à être connue. 
 Huitiéme expérience. 
Jusqu'à présent, cette analyse n'avoit offert aucune trace 
de la présence du nikel trouvé dans toutes les pierres de la 
